121 



Da indess allen diesen Beimengungen keinerlei Mitwirkung 

 bei den weiterhin vor sich gehenden und hier zu besprechenden 

 Prozessen zukommt, so können dieselben auch in der Folge un- 

 berücksichtigt gelassen werden. 



Das geröstete Erz wird mit 40—50 % Kohle oder Coaks 

 gemengt und hierauf in geschlossenen, aus feuerfestem Material 

 bestehenden und mit Vorlagen versehenen Gefässen (Muffeln oder 

 Köhren) bis zur Weissgluth erhitzt. Bei diesem Beductionsprozesse 

 entstehen zunächst Zink und Kohlenoxydgas, welches letztere einen 

 weiteren Theil des Zinkoxydes unter Bildung von Kohlensäure 

 reducirt. Das dampfförmig entweichende Zink wird in den vor- 

 gelegten Condensationsapparaten aufgefangen und als flüssiges 

 Rohzink gewonnen. 



Auf einigen Hüttenwerken erfolgt die soeben erwähnte Mengung 

 des Zinkoxydes mit Kohle unter Zusatz von etwas Wasser; auf 

 anderen gelangt die Beschickung lufttrocken in den Ofen. Diese 

 verschiedene Behandlungsweise ist für die weiterhin zu beschreiben- 

 den Vorgänge ohne ersichtlichen Einfluss. 



Die kofferartige Form der Freiberger Destillationsgefässe 

 (Muffeln) ist aus dem Taf. VI Fig. 1 dargestellten Querschnitt 

 eines Freiberger Zinkofens, bei welchem die unter den Muffeln 

 liegende und hier nicht in Frage kommende Feuerungsanlage 

 weggelassen worden ist, und fernerhin aus den Taf. VII Fig. 1. a— c 

 gegebenen Querschnitten solcher Muffeln ersichtlich. Die Länge 

 der letzteren beträgt etwa 150, die lichte Weite 16 cm und die 

 Wandstärke schwankt zwischen 3,5 und 4 cm. 



Die Freiberger Muffeln werden aus einem Gemenge von 1 Theil 

 rohem Thon und von 2 Theilen Chamotte (gebranntem Thon) her- 

 gestellt ; der erstere ist ein sehr reiner Tertiärthon aus der Gegend 

 von Meissen, der letztere der durch seine Pflanzenführung den 

 Geologen wohlbekannte Thon von Niederschöna, der eine Ein- 

 lagerung in dem cenomanen Quadersandstein bildet. Dieser Nieder- 

 schönaer Thon enthält, wie sich aus der Untersuchung seines 

 Schlämmrückstandes unter dem Mikroskope ergiebt, vereinzelte 

 kleine eckige Quarzkörnchen eingemengt. 



Ähnlich sind die Rohmaterialien, aus welchen man auf anderen 

 Zinkhüttenwerken die Muffeln formt. 



Nach ihrer Anfertigung lässt man die letzteren an der Luft 



